/(S ACADÉMIE DES SCIENCES. 



entonnoir; on peut, en réglant la distance de l'iode à la lame, donner aux anneaux 

 l'épanouissement qu'on désire, en même temps qu'on évite la macule que le contact 

 de l'iode laisse toujours dans la tache centrale. 



» Ce procédé donne rapidement le produit nz de l'épaisseur de l'iodnre formé par 

 l'indice moven n Ae cet iodure; mais comme on ne connaît ni n, ni la densité de 

 l'iodure, on a dû, pour en déduire l'épaisseur e de la lame de cuivre, procéder comme 

 suit : 



» Une lamelle de verre mince de So™'" x /40'""' était pesée avant et après métalli- 

 sation, ce qui donnait, à fj de milligramme, le poids p du cuivre déposé (poids 



compris entre i"'s,2 et a""?). On en déduit l'épaisseur moyenne e =r 



3o X 4o X 8,9 



Puis, cinq groupes d'anneaux formés sur la lame de cuivre peimeltent d'évaluer son 

 épaisseur optique moyenne nz; enfin l'ioduration totale de la lame montre si la pel- 

 licule est assez régulière pour que ce procédé n'entraîne pas d'erreurs notables. 

 » La movenne de quatre déterminations bien concordantes a donné 



13,7 



)) 2" Epaisseur limite pour l'attaque du cuivre par Viode. — En appli- 

 quant le procédé décrit ci-dessiis à des pplliciiles de plus en plus minces, 

 on constate qu'il ne donne plus rien pour les dépôts d'é|)aisseur inférieure 

 à 40'^*' environ ; toutes les tentatives ])our indiirer ces couches très minces 

 ont échoué, et cependant leur méthode de formation, leur spectre d'ab- 

 sorption, leur oxvdabilité prouvent qu'elles sont bien constituées par du 

 cuivre métallique. 



)) D'autre part, un nouveau fait vient confirmer cette inaltérabilité des 

 pellicules très minces de cuivre : Lorsque, après avoir produit sur une 

 pellicule d'épaisseur supérieure à 40*^*^ "ns série d'anneaux colorés par 

 ioduratioi), on procède ensuite à l'ioduration complète du métal, on devrait 

 s'attendre à voir disparaître toute trace des anneaux précédents; or, il n'en 

 est rien ; quel que soit le procédé emplové, // reste toujours, autour de la 

 tache centrale d' iodure, une zone complètement ou partiellement inaltérée. 



» Cet effet s'inter|)rète aisément en admettant que la couche de cuivre 

 très mince, laissée autour de la tache centrale d'iodure par la première 

 ioduration, est inférieure à l'épaisseur pour laquelle la vapeur d'iode peut 

 agir sur elle. Tout le reste de la laine est donc att;iqué dans l'ioduration 

 totale, sauf la zone très étroite qui borde la tache centrale. 



» Celte explication est justifiée par les remarques suivantes : 



» 1° L'hvposulfite de soude en solution très étendue, qui dissout l'iodure formé, 

 laisse persister la trace de la première ioduration; cette trace paraît être constituée 

 par du cuivre inaltéré. 



